TCVN7675-4:2007

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7675-4:2007 (IEC 60317-4 : 2000) về quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 4: Sợi dây đồng tròn tráng men Polyuretan có thể hàn được, cấp chịu nhiệt 130 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7675-4: 2007 QUI ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC LOẠI DÂY QUẤN CỤ THỂ - PHẦN 4: SỢI DÂY ĐỒNG TRÒN TRÁNG MEN POLYURETHANE CÓ THỂ HÀN ĐƯỢC, CẤP CHỊU NHIỆT 130 Specifications for particular types of winding wires - Part 4: Solderable polyurethane enamelled round copper wire, class 130 Lời nói đầu TCVN 7675-4 : 2007 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn IEC 60317-4 : 2000 ; TCVN 7675-4 : 2007 do Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN /T C/E4/SC1 Dây và cáp có bọc PVC bi ê n soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Tiêu chuẩn này nằm trong bộ TCVN 7675 (IEC 60317), là một trong dãy tiêu chuẩn đề cập đến sợi dây có cách điện dùng cho các cuộn dây trong thiết bị điện. Trong dãy có ba nhóm: 1) Dây quấn – Phương pháp thử nghiệm (IEC 60851); 2) Quy định đối với loại dây quấn cụ thể (TCVN 7675 (IEC 60317)); 3) Bao bì của dây quấn (IEC 60264). Bộ tiêu chuẩn IEC 60317 gồm 60 tiêu chuẩn, có số hiệu từ IEC 60317-0-1 đến IEC 60317-0-6 và từ IEC 60317-1 đến IEC 60317-54, đề cập đến dây đồng tròn, dây nhôm có mặt cắt tròn, mặt cắt chữ nhật, có cách điện theo các cấp chịu nhiệt khác nhau. Bộ tiêu chuẩn IEC 60317 đã có 7 tiêu chuẩn được xây dựng thành tiêu chuẩn quốc gia: 1) TCVN 7675-0-1: 2007 (IEC 60317-0-1: 2005), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 0-1: Yêu cầu chung – Sợi dây đồng tròn có tráng men 2) TCVN 7675-1: 2007 (IEC 60317-1: 1997), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 1: Sợi dây đồng tròn tráng men polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 105 3) TCVN 7675-2: 2007 (IEC 60317-2: 2000), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 2: Sợi dây đồng tròn tráng men polyuretan có thể hàn được, cấp chịu nhiệt 130, có lớp kết dính 4) TCVN 7675-3: 2007 (IEC 60317-3: 2004), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 3: Sợi dây đồng tròn tráng men polyeste, cấp chịu nhiệt 155 5) TCVN 7675-4: 2007 (IEC 60317-4: 2000), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 4: Sợi dây đồng tròn tráng men polyuretan có thể hàn được, cấp chịu nhiệt 130 6) TCVN 7675-8: 2007 (IEC 60317-8: 1997), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 8: Sợi dây đồng tròn tráng men polyesteimid, cấp chịu nhiệt 180 7) TCVN 7675-12: 2007 (IEC 60317-12: 1990, amd 1: 1997, amd 2: 2005), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 12: Sợi dây đồng tròn tráng men polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 120 QUI ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC LOẠI DÂY QUẤN CỤ THỂ - PHẦN 4: SỢI DÂY ĐỒNG TRÒN TRÁNG MEN POLYURETHANE CÓ THỂ HÀN ĐƯỢC, CẤP CHỊU NHIỆT 130 Specifications for particular types of winding wires - Part 4: Solderable polyurethane enamelled round copper wire, class 130 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu đối với các dây quấn bằng đ ồng tròn có tráng men có thể hàn được cấp chịu nhiệt 130, có một lớp phủ có thành phần là nhựa poly u retan, nhựa này có thể thay đổi, với điều kiện là không làm thay đổi tí nh đ ồ ng nhất hóa học c ủ a nhựa ban đ ầ u và đáp ứng tất cả các yêu cầu quị định của sợi dây. CH Ú THÍCH: Nhựa có thay đổi là nhựa trải qua một thay đổi hóa học hoặc chứa một hoặc nhiều chất phụ gia để tăng cường tính năng hoặc đặc tính ứng dụng nào đó. Cấp chịu nhiệt 130 là cấp nhiệt độ đòi hỏi chỉ số nhiệt độ tối thiểu là 130 và nhiệt độ sốc nhiệt tối thiểu là 155 ° C . Nhiệt độ, t í nh bằng độ C , tương ứng với chỉ số nhiệt độ này không nhất thiết phải l à nhiệt độ khuyến cáo cho làm việc của sợi dây và nhiệt độ này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, kể cả loại thiết bị liên quan. Dải đường k í nh danh nghĩa của ruột dẫn được đề cập trong tiêu chuẩn n à y là: - Mức phủ 1: 0,018 mm đến và bằng 2,000 m m ; - Mức phủ 2: 0,020 mm đến và bằng 2,000 mm; Đường kính danh nghĩa của ruột dẫn được qui định trong điều 4 của TCVN 7675-0-1 ( IEC 60317-0-1). 2. Tài liệu viện dẫn Các tài l iệu viện dẫn dưới đây là c ầ n thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Các tài liệu có ghi năm ban hành thì chỉ áp dụng bản được nêu, các tài liệu không ghi năm ban hành thì áp dụng bản m ới nhất (kể cả các sửa đổi). TCVN 7675-0-1 (IEC 60317-0-1), Qui định đối với loại dây quấn cụ thể - Ph ầ n 0-1: Yêu cầu chung - Sợi dây đồng tròn có tráng men 3. Định nghĩa và lưu ý chung v ề phương pháp thử nghiệm Các định nghĩa và lưu ý chung về phương pháp th ử nghiệm, xem điều 3 của TCVN 7675-0-1 ( I EC 60317-0-1). Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa TCVN 7675-0-1 (IEC 60317-0-1) và tiêu chuẩn này th ì ư u tiên áp dụng tiêu chuẩn này. 4. Kích thước Xem điều 4 của TCVN 7675-0-1 (IEC 60317-0-1). 5. Điện trở Xem điều 5 của TCVN 7675-0-1 (IEC 60317-0-1). 6. Độ dãn dài Xem điều 6 của TCVN 7675-0-1 (IEC 60317-0-1). 7. Độ đàn h ồ i Xem điều 7 của TCVN 7675-0-1 (IEC 60317-0-1). 8. Độ mềm dẻo và độ bám d ính Xem đi ề u 8 của TCVN 7675-0-1 (IEC 60317-0-1), trong đó hằng s ố K được sử dụng để tí nh số vòng đối với thử nghiệm bong tróc phải là 150 mm. 9. Sốc nhiệt Xem đi ề u 9 của TCVN 7675-0-1 (IEC 60317-0-1), trong đó nhiệt độ sốc nhiệt nhỏ nhất phải là 155° C . 10. Mềm dính Không đư ợ c xuất hiện hỏng t rong thời gian 2 min ở 170° C . 11. Khả năng chịu mài mòn (ruột dẫn có đường kính danh nghĩa từ 0,250 mm đến và bằng 2,000 mm) Sợi d â y phải đáp ứng c á c yêu cầu cho trong bảng 1. B ả ng 1 - Khả năng chịu mài mòn Đường kính danh nghĩa của ruột dẫn mm Mức p hủ 1 Mức phủ 2 Lực trung b ì nh nhỏ nh ấ t để gây hỏng Lực trung b ì nh để g â y hỏng ở mỗi phép đo Lực trung b ì nh nhỏ nhất để gây hỏng Lực trung bình để gây hỏng ở mỗi phép đo N N N N 0 , 250 2,30 1,95 4,10 3,50 0,280 2,50 2,10 4,40 3,70 0,315 2,70 2 , 30 4,75 4,00 0,355 2,90 2,50 5 , 10 4,30 0,400 3,15 2,70 5,45 4,60 0,450 3,40 2 , 90 5 , 80 4,90 0,500 3,65 3,10 6,20 5,25 0,560 3,90 3,30 6,65 5 , 60 0 , 630 4,20 3,55 7,10 6,00 0,710 4,50 3,80 7,60 6,45 0,800 4,80 4,10 8,10 6,90 0 , 900 5 , 20 4,40 8,70 7,40 1,000 5,60 4,75 9,30 7,90 1,120 6,00 5,15 10,0 8,50 1 , 250 6,50 5,55 10,7 9,10 1,400 7,00 5,95 11,4 9,70 1 , 600 7,50 6 , 35 12 , 2 10,4 1,800 8,00 6 , 80 13 , 1 11,1 2 , 000 8,60 7,30 14 , 0 11,9 CHÚ THÍCH: Đối với ruột dẫn có đường k í nh trung gian, lấy theo đường kính danh nghĩa của ruột d ẫn l ớ n hơn liền k ề . 12. Khả năng chịu dung môi Xem điều 12 của TCVN 7675-0-1 (IEC 60317-0-1). 13. Điện áp đánh thủng Xem điều 13 của TCVN 7675-0-1 (IEC 60317-0-1), trong đó nhiệt độ được nâng lên phải là 130 ° C . 14. Tính liên tục của cách diện Xem điều 14 của TCVN 7675-0-1 (IEC 60317-0-1). 15. Chỉ s ố nhiệt độ Xem đi ề u 15 của TCVN 7675-0-1 (IEC 60317-0-1) trong đó chỉ s ố nhiệt độ nhỏ nh ấ t phải l à 130. 16. Khả năng chịu chất làm lạnh Không áp dụng thử nghiệm. 17. Khả năng hàn 17.1. Ruột dẫn có đường kính danh nghĩa đến và bằng 0,050 mm Nhiệ t độ của bể hàn phải là (375 ± 5) ° C . Thời gian nhúng tối đa là 2 s. Bề mặt của sợi d ây đã tráng thiếc phải nhẵn, không bị rỗ và không sót lại men. 17.2. Ruột dẫn có đường k ính danh nghĩa lớn hơn 0,050 mm đến và bằng 0,100 mm Nhiệt độ của bể hàn phải là (375 ± 5)° C . Thời gian nhúng tối đa là 2 s. B ề mặt của sợi dây đã tráng thiếc phải nhẵn, không bị rỗ và không sót lại men. 17.3. Ruột d ẫ n có đường kính danh nghĩa lớn hơn 0,100 mm Nhiệt độ của bể hàn phải là ( 375 ± 5) ° C . Th ờ i gian nhúng tối đa (tính bằng giây) là tích s ố của hệ s ố dưới đây với đ ườ ng kính danh nghĩa của ruột d ẫn ( tính bằng milimét) nhưng không nhỏ hơn 2 s. Mức phủ 1B Mức phủ 2 B 8 s/mm 12 s/mm Bề mặt của sợi d ây đã tráng thiếc phải nhẵn, không bị rỗ và không sót lại men. 18. Kết dính bằng gia nhiệt hoặc kết dính bằng dung môi Không áp dụng thử nghiệm. 19. Hệ số tổn thất điện môi Góc tổn thất điện môi ở tần số khoảng 1 MHz kh ô ng được vượt quá 300 x 10 -4 . CHÚ THÍCH: Thử nghiệm này ch ỉ áp dụng cho các sợi d â y được sử d ụ ng trong các cuộn d â y tần số cao. 20. Khả năng chị u dầu máy biến áp Có thể áp dụng thử nghiệm nhưng không yêu cầu. 21. Tổn hao kh ố i lượng Không áp dụng thử nghiệm . 30. Bao bì Xem điều 30 của TCVN 7675-0-1 ( IEC 60317-0-1). MỤC LỤC Lời nói đầu Lời giới thiệu 1. Phạm vi áp dụng 2. Tài liệu viện dẫn 3. Định nghĩa và lưu ý chung về phương pháp thử nghiệm 4. Kích thước 5. Điện trở 6. Độ dãn dài 7. Độ đàn hồi 8. Độ mềm dẻo và độ bám dính 9. Sốc điện 10. Mềm dính 11. Khả năng chịu mài mòn 12. Khả năng chịu dung môi 13. Điện áp đánh thủng 14. Tính liên tục của cách điện 15. Chỉ số nhiệt độ 16. Khả năng chịu chất làm lạnh 17. Khả năng hàn 18. Kết dính bằng gia nhiệt hoặc kết dính bằng dung môi 19. Hệ số tổn thất điện môi 20. Khả năng chịu dầu máy biến áp 21. Tổn hao khối lượng 30. Bao bì